PENDEKATAN GREEN SYNTHESIS ZnAl 2 O 4 MENGGUNAKAN EKSTRAK DAUN KUMIS KUCING ( Orthosiphon aristatus )

## GREEN SYNTHESIS APPROACH OF ZnAl
2 O 4 USING Orthosiphon aristatus LEAF EXTRACT
Eka Angasa 1 *, Irfan Gustian 2 , Intan N.S. Napitupulu 3 , Nancy Willian 4 , Vivi Sisca 5
1235 Prodi Kimia, FMIPA, Universitas Bengkulu Jln. Raya WR. Supratman Kandang Limun, Kota Bengkulu, 38371
4 Prodi Pendidikan Kimia, FKIP, Universitas Maritim Raja Ali Haji Jln. Politeknik Senggarang, Tanjungpinang, Kepulauan Riau, 29115
*e-mail korespondensi: eka.angasa@gmail.com

## Abstrak
Telah  dilakukan  pendekatan green  synthesis ZnAl 2 O 4 menggunakan  ekstrak  daun  kumis  kucing ( Orthosiphon  aristatus) . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek ekstrak daun kumis kucing terhadap kristalinitas, ukuran, dan morfologi ZnAl 2 O 4 yang diperoleh.. Green synthesis ZnAl 2 O 4 dilakukan  dengan menggunakan  variasi massa ekstrak, yaitu 8, 12, dan 20 g. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak daun  kumis  kucing  berpengaruh  kuat  terhadap  kristalinitas,  bentuk,  dan  ukuran  ZnAl 2 O 4 yang diperoleh.  Berdasarkan  hasil  analisis  XRD,  kristalinitas  ZnAl 2 O 4 ya ng  d is int es is  me nggu nak a n ekst rak  ku mis  kuc ing  me nu nju kka n  kr ist a lin it a s  ya ng  le b ih  ba ik   d iba nd ingk a n  t a np a ekst rak.  P e ng gu na a n  ek st rak  1 2  gr a m  me ng hasilk a n  ZnAl 2 O 4 d e ng a n  kr ist a lin it a s pa ling  ba ik.  Hasil  analisis  SEM  menunjukkan  bentuk  partikel  yang  dihasilkan  tidak  seragam dengan ukuran  yang bervariasi. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa ekstrak berperan kunci dalam pembentukan ZnAl 2 O 4 .
Kata kunci: Ekstrak daun, Green synthesis , Orthosiphon aristatus, Variasi berat, ZnAl 2 O 4

## Abstract
Green  synthesis  approach  of  ZnAl 2 O 4 using Orthosiphon  aristatus leaf  extract  has  been  done.  This research  aimed  to  determine  the  effect  of Orthosiphon  aristatus leaf  extract  on  crystallinity,  shape, and  size  of  resulted  ZnAl 2 O 4 .  Green  synthesis  of  ZnAl 2 O 4 was  conducted  in  weight  variation  of extract, i.e. 8, 12, and 20 g. The results show that the extract has strong effects on crystallinity, shape, and size of obtained ZnAl 2 O 4 . Based on XRD analysis, the crystallinity of ZnAl 2 O 4 synthesized using Orthosiphon aristatus leaf extract showed a better crystallinity compared to without extract. The best crystallinity was  obtained  using  a  weight  variation  of  12  g  of    extract.  SEM  analysis  show  that  the  resulting particle shape was not uniform with varying size. These results confirm that the extract plays key role in the formation of ZnAl 2 O 4 .
Keywords: Green synthesis, Leaf extract, Orthosiphon aristatus , Weight variation, ZnAl 2 O 4

## PENDAHULUAN
Nanopartikel  ZnAl 2 O 4 merupakan  suatu oksida  dengan  struktur  spinel  dan  terdapat  di alam  dalam  bentuk  mineral  granit  (Ballarini  et al., 2009). ZnAl 2 O 4 salah satu jenis nanopartikel yang  sangat  menarik  untuk  diteliti.  Hal  ini
disebabkan  oleh  karena  ZnAl 2 O 4 mempunyai aplikasi  yang  luas  seperti  sebagai  katalis  atau pendukung  dalam  berbagai  reaksi  katalitik (Zhao  et  al.,  2015),  fotokatalis  (Battiston  et  al., 2014), dan penyimpan hydrogen (Gholami et al., 2018). ZnAl 2 O 4 memiliki sifat seperti ketahanan
60 | Jurnal Zarah , Vol. 10 No. 1 (2022)
mekanik tinggi, stabilitas termal yang tinggi, dan proses  difusinya  cepat,  serta  memiliki  kapasitas dispersi  logam  yang  baik,  keasaman  permukaan yang  rendah,  karakteristik  hidrofobik,  dan  inert (Battiston  et  al.,  2014;  Kumar  et  al.,  2007; Phani et al., 2001).
Sintesis  nanopartikel  ZnAl 2 O 4 dapat dilakukan  dengan  berbagai  macam  metode seperti: co-precipitation (Battiston  et  al.,  2014), sol gel (Belyaev et al., 2019), microwave method (Menon  et  al.,  2017), solid  state  reaction (Huízar-Padilla  et  al.,  2021),  dan  hidrotermal (Chen et al., 2008). Namun, sehubungan dengan peningkatan  pencemaran  lingkungan  sebagai dampak kemajuan teknologi, berkembang penelitian  sintesis  nanaopartikel  berbasis  ramah lingkungan  ( green  synthesis )  menggunakan senyawa-senyawa biologi berupa mikroorganisme dan tumbuhan-tumbuhan (Jeevanandam  et  al.,  2016;  Kharissova  et  al., 2013).
Penggunaan ekstrak tanaman dalam green synthesis nanomaterial  menjadi  populer  untuk terus dikembangkan sampai saat ini dikarenakan mempunyai  keunggulan  seperti  murah,  tidak beracun,  mudah  digunakan,  ketersediaannya melimpah,  dan  ramah  lingkungan  (Azar  et  al., 2020; Md Ishak et al., 2019). Ekstrak tumbuhan mengandung senyawa-senyawa bioaktif (flavonoid,  fenol,  saponin,  alkaloid,  terpenoid, vitamin,  tannin,  asam  amino,  dan  senyawa fitokimia alam lainnya) yang telah terbukti dapat berfungsi  sebagai  agen  pereduksi  dan capping agent serta menghasilkan material dalam ukuran dan  bentuk  yang  khas  (Angasa  et  al.,  2020; Dauthal  &  Mukhopadhyay,  2016;  Ragupathi, Vijaya,  Narayanan,  et  al.,  2013).    Oleh  karena itu green  synthesis Zn 2 Al 2 O 4 menggunakan ekstrak tanaman secara intensif terus dilakukan.
Beberapa  penelitian  telah  melaporkan green  synthesis ZnAl 2 O 4 menggunakan  ekstrak tumbuhan  diantaranya  ekstrak Opuntia  dilenii haw dan Sesamun  indicum L.  (Ragupathi, Vijaya,  Manikandan,  et  al.,  2013;  Ragupathi, Vijaya,  Narayanan,  et  al.,  2013),  ekstrak  daun pacar air (Angasa et al., 2015), ekstrak teh hijau dan  daun  zaitun  (Gholami  et  al.,  2018),  dan ekstrak  lidah  buaya  (Bobade  &  Undre,  2020). Indonesia tercatat  sebagai  negara  dengan keanekaragaman  hayati  yang  paling  tinggi  di dunia  dengan  jumlah  60%  dari  2  jutaan  spesies yang  ada  (Rambey  et  al.,  2021).  Sehingga potensi  pengembangan sintesis  nanomaterial menggunakan ekstrak tanaman memiliki potensi sangat  besar,  namun  sampai  saat  ini  masih
terbatas  khususnya  dalam  sintesis  ZnAl 2 O 4 .  Hal ini  ditunjukkan  dengan  minimnya  laporan tentang  penggunaan  ekstrak  tanaman  Indonesia dalam  sintesis  ZnAl 2 O 4 (Angasa  et  al.,  2015). Oleh  karena  itu, pada  penelitian  ini  dilakukan green  synthesis ZnAl 2 O 4 menggunakan  ekstrak kumis  kucing  ( Orthosiphon  aristatus ).  Ekstrak daun  kumis  kucing  mengandung  senyawa biomolekul  aktif  seperti  fenol,  tanin,  flavonoid, terpenoid,  saponin,  turunan  asam  kafein,  dan minyak esensial (Hsu et al., 2010; Vijayan et al., 2018). Sehingga ekstrak kumis kucing berpotensi sebagai capping agent dalam sintesis ZnAl 2 O 4 yang  akan  menghasilkan  ZnAl 2 O 4 dengan karakteristik berbeda.

## METODE PENELITIAN
Bahan  dan  alat  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  daun  kumis  kucing (Orthosiphon aristatus), kertas saring, akua DM (Demineralisasi), Zn(CH 3 COO) 2. 2H 2 O (produksi  Merck,  kemurnian  ≥99,5%) , Al(NO 3 ) 3. 9H 2 O  (produksi  Merck,  kemurnian ≥98,5%) ,  NH 4 OH  (produksi  Merck,  kemurnian 32%), XRD (PANanalytical), dan SEM (FEI (Inspect-S50).

## Pembuatan ekstrak kumis kucing
Daun  kumis  kucing  segar  dicuci  dan dikeringanginkan.  Lalu  daun  ditimbang  dengan variasi  8  g,  12  g,  dan  20  g.  Sampel  masing- masing variasi dihaluskan menggunakan lumpang.  Setelah  itu  diencerkan  pada  labu  ukur 50 mL. Campuran diaduk dengan menggunakan magnetic  stirer selama  45  menit  dan  kemudian campuran  disaring  sehingga  diperoleh  filtrat yang akan digunakan.
Sintesis ZnAl 2 O 4 tanpa menggunakan ekstrak Prosedur ini merujuk pada peneltian yang dilakukan  sebelumnya  (Angasa  et  al.,  2015). Sebanyak  25  mL  Zn(CH 3 COO) 2 .2H 2 O    1  M dicampur  dengan    50  mL    Al(NO 3 ) 3 9H 2 O  1  M sambil distirer. Kemudian ditambahkan NH 4 OH sampai  pH  10-11  dan  diaduk  selama  30  menit pada  suhu  80 o C.  Endapan  yang  diperoleh disaring  menggunakan  kertas  saring  dan  dicuci dengan  akua  DM.  Kemudian  endapan  yang diperoleh,  dipindahkan  ke  dalam  krus  dan dikeringkan  menggunakan  oven  dengan  suhu 120 o C  selama  15  jam  dan  dilanjutkan  dengan kalsinasi  pada  suhu  800 o C  selama  4  jam. Padatan  yang  didapat,  dimasukkan  ke  dalam desikator.  Hasil  sampel  yang  telah  disintesis
kemudian  dikarakterisasi  dengan  menggunakan XRD dan SEM.
Sintesis ZnAl 2 O 4 menggunakan ekstrak Sebanyak  25  mL  Zn(CH 3 COO) 2 .2H 2 O  1 M  dan  50  mL  Al(NO 3 ) 3 .9H 2 O  1 M  dimasukkan ke  dalam  gelas  piala  100  mL  sambil  diaduk menggunakan  stirer.  Kemudian  ditambahkan  10 mL  ekstrak  kumis  kucing  dan  distirer  selama  5 menit.  Lalu  ditambahkan  amoniak  secara perlahan  hingga  pH  10-11 dan  dipanaskan  pada suhu  80 o C  sambil  diaduk  selama  30  menit. Setelah  selesai,  campuran  disaring  dengan menggunakan  kertas  saring  dan  dicuci  dengan akua DM. Endapan yang diperoleh, dipindahkan ke  dalam  krus  dan  di  oven  selama  15  jam dengan  suhu  120 o C  dan  dilanjutkan  pada  suhu 800 o C  selama  4  jam.  Perlakuan  yang  sama dilakukan  untuk  semua  variasi  yang  digunakan. Sampel  yang  diperoleh,  dikarakterisasi  dengan menggunakan XRD dan SEM.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  sintesis  ZnAl 2 O 4 tanpa  dan  dengan menggunakan ekstrak kumis kucing ditunjukkan oleh Gambar 1.
Gambar 1. Preparasi ZnAl 2 O 4 , a-c) sampel sebelum dioven, sampel setelah dioven, dan sampel setelah kalsinasi, secara berturut-turut tanpa menggunakan ekstrak,   d-f) secara berturut-turut dengan
menggunakan ekstrak
Difraktogram  sampel  yang  dianalisis tanpa  dan  dengan  menggunakan  ekstrak  kumis kucing ditunjukkan oleh Gambar 2.
30 40 50 60 70 80 Int en sity (a .u) 2 theta ( o ) Tanpa ekstrak ekstrak 12 g

## Gambar 2. Difraktogram sampel yang disintesis tanpa dan dengan menggunakan ekstrak 12 gram
Dari  Gambar  2  dapat  dilihat  bahwa difraktogram  sampel  yang  disintesis  tanpa  dan dengan menggunakan ekstrak kumis kucing 12 g mempunyai puncak yang khas pada 2θ = 31.25 o , 36.82 o ,  44.84 o ,  49.12 o ,  55.61 o ,  59.28 o ,  65.18 o , 74.38 o ,  dan  77.48 o .  Puncak  yang  khas  ini merupakan  puncak  khas  dari  ZnAl 2 O 4 yang berstruktur  spinel  sesuai  dengan  standar  JCPDS no.  05.0669.  Dari  Gambar  2  juga  dapat  dilihat bahwa  puncak  difraktogram  ZnAl 2 O 4 yang disintesis  dengan  menggunakan  ekstrak  kumis kucing  12  g  mempunyai  intensitas  yang  lebih tinggi  dan  lebih  tajam  dibandingkan  puncak ZnAl 2 O 4 yang  disintesis  tanpa  menggunakan ekstrak. Hal ini menunjukkan bahwa kristalinitas ZnAl 2 O 4 yang  disintesis  menggunakan  ekstrak lebih  baik  dibandingkan  tanpa  ekstrak.  Hal  ini menegaskan  bahwa  ekstrak  kumis  kucing berperan kunci dalam meningkatkan kristalinitas ZnAl 2 O 4 yang  diperoleh.  Ekstrak  kumis  kucing mengandung senyawa-senyawa metabolit sekunder  aktif  yang  mempunyai  kemampuan untuk  berinteraksi  dengan  ion  Zn +2 dan  Al +4 selama  proses  nukleasi,  pertumbuhan,  dan stabilisasi  pembentukan  ZnAl 2 O 4 sehingga meningkatkan kristalinitas ZnAl 2 O 4 yang diperoleh  (Angasa  et  al.,  2020;  Jeevanandam  et al.,  2016).  Dari  Gambar  2  juga  dapat  dilihat bahwa  tidak  terdapat  puncak  senyawa  lain  yang mengindikasikan bahwa ZnAl 2 O 4 yang disintesis tanpa  dan  menggunakan  ekstrak  kumis  kucing 12  gram  mempunyai  tingkat  kemurnian  tinggi (Ballarini  et  al.,  2009).  Difraktogram  ZnAl 2 O 4 yang  diperoleh  juga  mempunyai  puncak  yang sama  dengan  difraktogram  ZnAl 2 O 4 yang dilakukan  oleh  Ballarini et  al .  (2009)  seperti yang  ditunjukkan  oleh  Gambar  3.  Sehingga mempertegas  bahwa  sampel  yang  diperoleh adalah ZnAl 2 O 4 berstruktur spinel.
62 | Jurnal Zarah , Vol. 10 No. 1 (2022)
Gambar 3. Difraktogram ZnAl 2 O 4 yang dsintesis oleh Ballarini et al . (2009)
Lebih  lanjut  untuk  melihat  pengaruh ekstrak terhadap pembentukan ZnAl 2 O 4 dilakukan  sintesis  ZnAl 2 O 4 pada  berbagai variasi,  yaitu  8,  12,  dan  20  g  (Gambar  4).  Dari Gambar  4  dapat  dilihat  bahwa  konsentrasi ekstrak  yang  digunakan  berpengaruh  terhadap difraktogram ZnAl 2 O 4 yang diperoleh.
Difraktogram dengan intensitas tertinggi diperoleh  menggunakan  ekstrak  12  g  yang mempunyai  puncak  tertinggi  pada  2θ  =  36.82 o dengan nilai intensitas  1260.  Hasil ini menunjukkan  bahwa  penggunaan  ekstrak  12  g menghasilkan  ZnAl 2 O 4 dengan  kristalinitas paling  baik.  Namun,  kristalinitas  ZnAl 2 O 4 yang disintesis  dengan  ekstrak  12  g  tidak  berbeda signifikan  dibandingkan  dengan  ZnAl 2 O 4 yang disintesis  dengan  ekstrak  8  g  yang  mempunyai intensitas  tertinggi  pada  2θ  =  36.82 o sebesar 1239.  Perbedaan  yang  signifikan  terjadi  pada penggunaan  ekstrak  20  g.  Intensitas  puncak ZnAl 2 O 4 menurun  tajam  dengan  puncak  yang melebar.  Bahkan  pada  2θ  antara  40 o -50 o dan 70 o -80 o puncaknya  tidak  muncul.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  kristalinitas  ZnAl 2 O 4 yang diperoleh menurun. Hasil ini menegaskan bahwa kandungan  metabolit  sekunder  pada  ekstrak kumis  kucing  berpengaruh  kuat  terhadap kristalinitas ZnAl 2 O 4 yang diperoleh.
30 40 50 60 70 80 Int en sity (a .u. ) 2 theta ( o ) 20 g 12 g 8 g Gambar 4. Difraktogram ZnAl 2
O 4 pada berbagai variasi ekstrak kumis kucing yang digunakan
Ukuran  kristal  ZnAl 2 O 4 yang  disintesis pada  berbagai  variasi  ekstrak  kumis  kucing dengan menggunakan persamaan Debye- Scherrer ditunjukkan oleh Tabel 1.
Tabel 1. Ukuran kristal ZnAl 2 O 4 yang disintesis menggunakan berbagai variasi ekstrak No Massa ekstrak daun kumis kucing (g) Ukuran rata-rata kristal (nm) 1 0 20.42 2 8 22.87 3 12 29.39 4 20 13.16
Dari  Tabel  2  dapat  dilihat  bahwa  ukuran  rata- rata  kristal  ZnAl 2 O 4 tanpa  ekstrak  adalah  20,42 nm. Sedangkan pada variasi 8 gram dan 12 gram ukuran  yang  dihasilkan  lebih  besar  jika dibandingkan  dengan  yang  tanpa  ekstrak,  yaitu 22,87 nm dan 29,39 nm. Namun, pada variasi 20 gram  ekstrak  daun  kumis  kucing  terlihat  bahwa ukuran  rata-rata  kristalnya  sebesar  13,16  nm. Lebih  kecil  dibandingkan  dengan  tanpa  ekstrak. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  ekstrak  berperan kuat  terhadap  ukuran  kristal  ZnAl 2 O 4 yang diperoleh.
Morfologi  ZnAl 2 O 4 yang  disintesis  tanpa dan  menggunakan  ekstrak  kumis  kucing dianalisis  menggunakan  SEM  seperti  yang ditunjukkan oleh Gambar 5.
Gambar 5. Morfologi ZnAl 2 O 4 menggunakan SEM pada perbesaran 10.000x, a). tanpa ekstrak, b) dengan ekstrak kumis kucing 12 g
Dari Gambar 5 dapat dilihat bahwa kedua morfologi  ZnAl 2 O 4 yang  disintesis  tanpa  dan dengan menggunakan ekstrak mempunyai bentuk  yang  tidak  teratur  dengan  ukuran  yang bervariasi.  Namun,  partikel  yang  disintesis dengan  menggunakan  ekstrak  kumis  kucing  12 gram  mempunyai  partikel  yang  lebih  merata dibandingkan  dengan  tanpa  ekstrak  dan  tidak terdapat  aglomerasi.  Sehingga  dapat  dijelaskan bahwa  ekstrak  dapat  berfungsi  sebagai capping agents .  Senyawa-senyawa  metabolit  sekunder yang  terdapat  pada  ekstrak  mampu  membatasi pertumbuhan partikel yang mengakibatkan tidak terjadi  aglomerasi  (Iravani,  2011;  Jeevanandam et al., 2016; Md Ishak et al., 2019). Dari Gambar 5  dapat  juga  dilihat  bahwa  ukuran  partikel ZnAl 2 O 4 yang  disintesis  tanpa  ekstrak  lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan ekstrak. Hal ini bersesuaian dengan hasil analisis XRD  yang  menunjukkan  bahwa  difraktogram ZnAl 2 O 4 tanpa ekstrak mempunyai puncak yang lebih  lebar  dibandingkan  dengan  menggunakan ekstrak.

## KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan  dapat  disimpulkan  bahwa  ekstrak tumbuhan  daun  kumis  kucing  berpengaruh  kuat terhadap  kristalinitas,  ukuran,  dan  bentuk ZnAl 2 O 4 yang  diperoleh.  Kristalinitas  yang paling  baik  diperoleh  dengan  menggunakan ekstrak  kumis  kucing  12  g.  Sedangkan  ukuran kristal yang paling kecil diperoleh menggunakan ekstrak 20 g dengan ukuran 13.16 nm. . Analisis SEM  menunjukkan  bahwa  partikel  ZnAl 2 O 4 yang  disintesis  tanpa  dan  menggunakan  ekstrak memiliki  ukuran  yang berbeda dan bentuk  yang tidak  merata  serta  tidak  terdapat  agregat (gumpalan).  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa senyawa metabolit sekunder pada ekstrak kumis kucing  berperan  kunci  dalam  pembentukan ZnAl 2 O 4

## DAFTAR RUJUKAN
Angasa, E., Putri, Y. E., Zulhadjri, Jamarun, N.,
& Arief, S. (2020). Improving the morphological, optical, and photocatalytic properties of octahedral Zn 2 SnO 4 using Garcinia mangostana fruit peel extract.
Vacuum , 182 (109719). https://doi.org/10.1016/j.vacuum.2020.109 719 Angasa, E., Sari, I. N., Wardani, P. K., Yudha, S. P., & Gustian, I. (2015). Synthesis of zinc aluminate (ZnAl 2 O 4 ) by using water extract of Impatiens balsamina L. Journal of Chemical and Pharmaceutical Research , 7 (10), 518–521.
Azar, B. E., Ramazani, A., Fardood, S. T., & Morsali, A. (2020). Green synthesis and characterization of ZnAl 2 O 4 @ZnO nanocomposite and its environmental applications in rapid dye degradation. Optik , 208 .
https://doi.org/10.1016/j.ijleo.2019.164129
Ballarini, A. D., Bocanegra, S. A., Castro, A. A.,
De Miguel, S. R., & Scelza, O. A. (2009). Characterization of ZnAl 2 O 4 obtained by different methods and used as catalytic support of Pt. Catalysis Letters , 129 , 293– 302. https://doi.org/10.1007/s10562-008- 9833-6
Battiston, S., Rigo, C., Severo, E. da C., Mazuttia, M. A., Kuhn, R. C., Gündel, A., & Foletto, E. L. (2014). Synthesis of zinc aluminate (ZnAl 2 O 4 ) spinel and its application as photocatalyst. Materials Research , 17 (3), 734–738.
https://doi.org/httpI://dx.doi.org/10.1590/S 1516-14392014005000073
Belyaev, A. V., Lelet, M. I., Kirillova, N. I., Khamaletdinova, N. M., Boldin, M. S., Murashov, A. A., & Balabanov, S. S. (2019). Sol-gel synthesis and characterization of ZnAl 2 O 4 powders for transparent ceramics. Ceramics International , 45 (4), 4835–4839. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2018.11. 179
Bobade, D. S., & Undre, P. B. (2020). Green synthesis of Ce +3 doped ZnAl 2 O 4 phosphor using aloe - vera extract and its characterization. Journal of Physics: Conference Series , 1644 (012032). https://doi.org/10.1088/1742- 6596/1644/1/012032
Chen, X. Y., Ma, C., Zhang, Z. J., & Wang, B.
N. (2008). Ultrafine gahnite (ZnAl 2 O 4 )
64 | Jurnal Zarah , Vol. 10 No. 1 (2022)
nanocrystals: Hydrothermal synthesis and photoluminescent properties. Materials Science and Engineering B: Solid-State Materials for Advanced Technology , 151 , 224–230. https://doi.org/10.1016/j.mseb.2008.09.023 Creswell, J. W. (2012). Educational research:
Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. In
Educational Research (Vol. 4). Pearson. https://doi.org/10.1017/CBO97811074153 24.004 Dauthal, P., & Mukhopadhyay, M. (2016).
Noble metal nanoparticles: plant-mediated synthesis, mechanistic aspects of synthesis, and applications. Industrial and Engineering Chemistry Research , 55 (36),
9557–9577.
https://doi.org/10.1021/acs.iecr.6b00861
Gholami, T., Salavati-Niasari, M., & Sabet, M.
(2018). Novel green synthesis of ZnAl 2 O 4 and ZnAl 2 O 4 /graphene nanocomposite and comparison of electrochemical hydrogen storage and Coulombic efficiency. Journal of Cleaner Production , 178 , 14–21. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.01.0
12 Grooms, J., Enderle, P., & Sampson, V. (2015).
Coordinating Scientific Argumentation and the Next Generation Science Standards through Argument Driven Inquiry. Science Educator , 24 (1), 45–50.
Hsu, C. L., Hong, B. H., Yu, Y. S., & Yen, G. C. (2010). Antioxidant and anti-inflammatory effects of orthosiphon aristatus and its bioactive compounds. Journal of
Agricultural and Food Chemistry , 58 ,
2150–2156.
https://doi.org/10.1021/jf903557c Huízar-Padilla, E., Guillén-Bonilla, H., Guillén-
Bonilla, A., Rodríguez-Betancourtt, V. M., Sánchez-Martínez, A., Guillen-Bonilla, J. T., Gildo-Ortiz, L., & Reyes-Gómez, J.
(2021). Synthesis of ZnAl 2 O 4 and evaluation of the response in propane atmospheres of pellets and thick films manufactured with powders of the oxide.
Sensors , 21 , 1–16. https://doi.org/10.3390/s21072362
Iravani, S. (2011). Green synthesis of metal nanoparticles using plants. Green
Chemistry , 13 (10), 2638. https://doi.org/10.1039/c1gc15386b
Jeevanandam, J., Chan, Y. S., & Danquah, M.
K. (2016). Biosynthesis of metal and metal
oxide nanoparticles. ChemBioEng Reviews , 3 (2), 55–67.
https://doi.org/10.1002/cben.201500018
Kharissova, O. V., Dias, H. V. R., Kharisov, B. I., Pérez, B. O., & Pérez, V. M. J. (2013). The greener synthesis of nanoparticles. Trends in Biotechnology , 31 (4), 240–248. https://doi.org/10.1016/j.tibtech.2013.01.0 03
Kumar, K., Ramamoorthy, K., Koinkar, P. M.,
Chandramohan, R., & Sankaranarayanan, K. (2007). A novel way of modifying nano grain size by solution concentration in the growth of ZnAl 2 O 4 thin films. Journal of Nanoparticle Research , 9 , 331–335.
https://doi.org/10.1007/s11051-006-9108-3
Md Ishak, N. A. I., Kamarudin, S. K., &
Timmiati, S. N. (2019). Green synthesis of metal and metal oxide nanoparticles via plant extracts: an overview. Materials Research Express , 6 (112004). https://doi.org/10.1088/2053-1591/ab4458
Menon, S. G., Choudhari, K. S., Shivashankar, S. A., Chidangil, S., & Kulkarni, S. D. (2017). Microwave solution route to ceramic ZnAl 2 O 4 nanoparticles in 10 minutes: Inversion and photophysical changes with thermal history. New Journal of Chemistry , 41 , 5420–5428. https://doi.org/10.1039/c7nj01006k
Phani, A. R., Passacantando, M., & Santucci, S.
(2001). Synthesis and characterization of zinc aluminum oxide thin films by sol-gel technique. Materials Chemistry and
Physics , 68 , 66–71.
https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S025 4-0584(00)00270-4
Ragupathi, C., Vijaya, J. J., Manikandan, A., & Kennedy, L. J. (2013). Phytosynthesis of Nano ZnAl 2 O 4 by Using Sesamum (Sesamum indicum L.) Optical and Catalytic Properties. Journal of Nanoscience and Nanotechnology , 13 , 1–9. https://doi.org/10.1166/jnn.2013.7922 Ragupathi, C., Vijaya, J. J., Narayanan, S.,
Kennedy, L. J., & Ramakrishna, S. (2013). Catalytic properties of nanosized zinc aluminates prepared by green process using Opuntia dilenii haw plant extract. Chinese Journal of Catalysis , 34 (10),
1951–1958. https://doi.org/10.1016/S1872- 2067(12)60682-2
Rambey, R., Susilowati, A., Rangkuti, A. B., Onrizal, O., Desrita, Ardi, R., & Hartanto, A. (2021). Plant diversity, structure and
composition of vegetation around barumun watershed, north sumatra, indonesia. Biodiversitas , 22 (8), 3250–3256. https://doi.org/10.13057/biodiv/d220819
Sampson, V., & Grooms, J. (2007). Promoting and supporting scientific argumentation in the classroom: The evaluate-alternatives instructional model. Science Scope , 33 (1), 66–74. Vijayan, R., Joseph, S., & Mathew, B. (2018). Augmented antimicrobial, antioxidant and catalytic activities of green synthesised silver nanoparticles. Materials Research Express , 5 (8). https://doi.org/https://doi.org/10.1088/2053 -1591/aaaf33 Zhao, H., Dong, Y., Jiang, P., Wang, G., Zhang,
J., & Zhang, C. (2015). ZnAl 2 O 4 as a novel high-surface-area ozonation catalyst: One- step green synthesis, catalytic performance and mechanism. Chemical Engineering Journal , 260 , 623–630. https://doi.org/10.1016/j.cej.2014.09.034